648 ACADÉMIE DES SCIENCES. 



CHIMIK iMlAÉRALK. — Sur la fusibilité des mélanges de soufre el de hismuth. 

 INote de M. H. Pklabox, présentée par M. H. Moissan. 



« Quand on élève progressivement la température d'un mélange de 

 soufre et de bismuth, le soufre entre d'abord en fusion vers 114° puis c'est 

 le tour du bismuth vers 255", enfin les deux liquides superposés se com- 

 binent brusquement vers Zio° environ, avec un dégagement de chaleur 

 suffisant pour vaporiser une partie du soufre. 



» En opérant en tube scellé, deux cas peuvent se présenter : 



» 1° Le mélange renferme, pour un atome de bismuth, plus d'un atome et 

 un tiers de soufre. 



» Dans ce cas, quelle que soit la température à laquelle on maintient le 

 système, la combinaison n'est pas totale; il reste toujours du soufre non 

 combiné. Ceci est d'accord avec ce que l'on sait du sulfure précipité Bi*S'', 

 qui perd du soufre quand on le chauffe. 



» 2" Le mélange renferme, pour un atome de bismuth, moins de un atome 

 et un tiers de soufre. 



» Pour une température suffisamment élevée, dans ce cas, le soufre dis- 

 paraît complètement, et dans le tube on a un liquide qui, par refroidisse- 

 ment, se solidifie sans perdre de soufre. 



» Nous nous sommes proposé d'étudier la solidification de ces liquides 

 quand on fait varier les proportions relatives de soufre et de bismuth. 



)) Les mélanges qui renferment peu de soufre ont en général deux points 

 de solidification : le point de solidification finissante est voisin de 260°, c'est- 

 à-dire de la température de fusion du bismuth, le point de solidification 

 commençante varie avec la composition du mélange liquide, il s'élève très 

 rapidement et très régulièrement quand la proportion de soufre croît. 



» Cette température de solidification est déjà voisine de 435" pour le 

 mélange renfermant un atome de bismuth et un seizième d'atome de 

 soufre. 



)) La courbe de fusibilité construite en portant en abscisses les propor- 

 tions de soufre, en centièmes du poids total du mélange, et en ordonnées 

 les températures de solidification commençante, comprend donc une pre- 

 mière portion de droite AB 1res inclinée sur l'axe des abscisses et ren- 

 contrant l'axe des ordonnées en un point A. L'ordonnée de ce point A 

 est 255°. 



